SSO 
le voile de bromi'. Il ne faut cependant pas 
abuser de cette facilité, car la couche d'or, 
étant très mince, pourrait être attaquée, 
surtout si on l'avait trop usée par le polis- 
sage (1). On trouvera peut-être le procédé 
que je vais donner un peu compliqué; 
mais, malgré le désir que j'avais de le 
simplifier autant que possible, j'ai élé au 
contraire conduit, par les résultats de mes 
expériences, à muiliplier les substances 
employées fjui, toutes, joiienl un rôle im- 
porta u dans l'ensemble du procédé. Je les 
regarde comme étant toutes nécessaires 
pour obtenir un résultat complet, et cela 
doit être, puisque ce n'est que graduelle- 
ment que je sui^ arrivé à découvrir les 
propriéte's de ces dilférents métaux, dont 
l'un aide à la promptitu Je, l'autre à la vi- 
gueur de l'épre-uve, etc. (2). 
Il naît du concours de ces substances 
une puissance qui neutralise tous les effets 
inconnus qui venaient si souvent s'opposer 
à la formation de 1 image (3). 
Je crois d'ailleurs qiu; la science et l'art 
ne doivent pas être arrêtés par la con- 
sidération d'une manipulation plus ou 
moins longue; on doit se croire heureux 
d'obtt^nii- à ce prix de beaux résultats, sur- 
tout lorsque les moyens d'exécution sont 
faciles. 
Car la préparation galvanique de la pla- 
que ne présente aucun(; difficulté. L'opé- 
ration se divise eu deux parties pi-inci- 
pales : la première, qui est la plus longue, 
peut être faite très longtemps à l'avance, 
et peut être considérée comme le complé- 
ment de la fabrication de la plaque. Cette 
opération une fois faite, sert indéfiniment, 
et l'on peut, sans la recommencer, faire 
un grand nombre d épreuves sur la même 
plaque. 
D rsignalion des noiicelles iuhylaiices. — ■ 
« .Solution aqueuse de bichlorure de mer- 
cure (sublimé corrosif); 
Solution de cyanure de mercure; 
Huile de pétrole blanche acidulée avec de 
l'acide nitri(]ue ; 
Dissolution de chlorure d'or et de pla- 
tine. « 
Préparalion des substances. — Solution 
aqueuse de bichlorure de mercure (su- 
blimé corrosif) : — 5 décigrammes de bi- 
chlorure de mercure dans 700 grammes 
d'eau distillée. 
Solution de cyanure de mercure : — On 
sature un flacon d'eau distillée de cyanure 
de mercure, et l'on en décante un volume 
quelconque, que l'on allonge d'une égale 
quantité d'eau distillée. 
Huile de pétrole blanche acidulée (4) ; — 
(1) Ci'la est lellemeiU vrai que, si l'on fait une 
épreuve sur une placiue qui a élé fixée plusieurs 
fois, on peut la kii.sser à l'exposition de la vapeur 
(lu brome aul.inl de fois en plus du lemps néces- 
saire qu'elle a reçu de différentes couches d'or. 
(2) Je veux due seulement (pie l'emploi de tous 
les métaux ipie j'iridii|ue plus loin est indispensable; 
mais la manié; e de les appliquer peut varier. 
(3) Giiv, en muliipliaiit ces éléments comme dans 
une pile, on augmeuie cette puissance, et l'on par- 
vient ainsi à faire agir dans le même temps les ra- 
diations les plus paresseuses, telles que celles du 
rouge ei du vert. 
(4) L'iiu'ilede pétrole lapins convenable est d'un 
tcm jaiine-verdàli c , et prend, sous différents angles, 
des rellels azurés. 
J'ai donné la préférence à celle huile sur les hui- 
les fixes, parce qu'elle reste toujours linqiide , quoi- 
que lorlemenl acidulée. Le but que je me propose 
en employant une huile acidulée esl de réduire les 
métaux eu poussière et de retenir cette poussière à 
la surface delà plaque, en même temps de donner 
plus d'épaisseur à la couche par ses propriétés ouc- 
881 
On acidulé cette huile en y mêlant un 
dixième d'acide nitrique pur, i:|u'ou y 
laisse au moins i]uarante-huit heures en 
ayant soin d'agiter le flacon de temps en 
temps. On décante l'huile qui s'est acidu- 
lée, et qui rougit alors fortement le papier 
de tournesol. Elle s'est aussi un peu colo- 
rée, tout eu restant trè^ limpide. 
I)issolution de chlorure d'or et de pla- 
tine : — Pour ne pas nuiltiplier les disso- 
lutions, j'ai pris pour point de départ le 
chlorure d'or ordinaire, qui sert à fixer les 
épreuves. On sait qu'il est composé de 
1 gramme de chlorure d'or et de 4 gram. 
d'hyposullite de soude pour 1 litre d'eau 
di'^tilléc. 
Quant au chlorure de platine, il faut en 
faire dissoudre 2 1/2 décigrammes dans 3 
litres d'eau distille'e ; on mêle ensuite ces 
deux dissolutions en égales quantités. 
Ai vtviERE d'opérer. — Première prépara- 
tion (le laplaque. — Nota. — Pour être plus 
court dans la description qui va suivre, 
j'indiquerai chaque subtance eu abrégé. 
Ainsi je dirai, pour désigner la so/a^/o/z 
aqueuse de hicli'orure de mercure, sublimé ; 
pour la solution de cyanure de mercure. 
cyanure; pour ïhuile tk pétrole acidulée, 
huile ; pour la dissolution de chlorure d'or 
et de plati/ie, or et platine ; et pour Voxfde 
de fer, rouge seulement. 
On poli la plaque avec du sublimé et du 
tripoli d'abord, et ensuite avec du rouge('l ), 
jusqu'à ce qu'on arrive à un beau noir. 
Puis, on pose la plaijue sur le fdan hori- 
zontal et on y verse la solution de cyanure 
que l'on chauffe avec la lampe, absolu- 
ment comme si l'on fixait une épreuve au 
chlorure d'or. Le mercure se dépose et 
forme une couche blanchâtre. On laisse 
un peu refroidir la plaque, et après avoir 
l'enversé le liquide, on la sèche, en la 
frottant avec du coton et en la saupou- 
drant de rouge. 
Il s'agit maintenant de polir la couche 
blanchâtre déposée par le mercure. Avec 
un tampon de coton imbibé d'hude et de 
rouge, on frotte cette couche juste assez 
pour qu'elle devienne d'un beau noir. On 
pourra, en dernier lieu, frotter assez for- 
tement , mais avec du coton seul, pour 
amincir le plus possible la couche acidu- 
lée. 
Ensuite on place la plaque sur le plan 
horizontal et on y verse la dissolution d'or 
et de platine. Ou chauffe comme à l'ordi- 
naire; on laisse refroidir et puis on ren- 
verse le liquide que l'on sèche, en frottant 
légèrement avec du coton et du rouge. 
Il faut faire cette opération avec soin, 
surtout lorsqu'on ne doit pas continuer im- 
médiatement l'épreuve; car autrement, on 
laisserait siu" la plaque des lignes de liquide, 
qu'il est toujours difficile de faire dispa- 
tueuses; car )e n.iphte qui résulte de la distillation 
de celle huile ne piodiiit pas le même effet , parce 
qu'étant Irop fluide, il eulraine la poussière des 
métaux. C'est parcelle même raison que j'ai con- 
seillé dernièrement l'emploi de l'essence de lavande, 
plul(il que celui de l'essence de lérébcnthine. 
(l) Si je préfère, pour polir, le rouge aux autres 
substances , ce n'est pas que je lui reconnaisse une 
propriété photogénique, mais bieu parce qu'il bru- 
nit mieux cl qu'il aide à fixer la couche d'or qui 
n'est plus si susceptible de s'enlever par écailles 
lorsqu'on la chauffe trop. 
Les plaques galvaniques , lorsqu'elles n'ont ni 
marbrures ni taches noires fce qui arrivait quel- 
quefois dans l'origine) , rec-oivent mieux (nie les au- 
tres l'application des métaux, et par conséquent le 
chlorure d'or y adhérant plus iorienicnt uc s'en- 
lève pas par écailler. 
882 
raîlrc. Par ce dernier frottage la plaque ne 
doit être que séchée et non pas polie. 
ici se borne la première préparation de 
la plaque, celle qui peut être faite long- 
temps à l'avance. 
Seconde préparation. — Nota. — Je ne i 
crois pas convenable de mettre entre celte 
opération et l'iodage de la plaque un in- 
tervalle de plus de douze heures. 
Nous avons laissé la plaque avec un dé- 
pôt d or et de platii;e. Pour polir cette 
couche métallique, il faut prendre avec un 
tampon de coton de l'huile et du rouge, et 
frotter jusqu'à ce que la plaque redevienne 
noire; puis avec de l'alcool et du coton 
seulement, on enlève le plus possible cette : 
couche d'huile et de ronge. 'J 
Alors on frotte assez fortement, et en re- 
passant plusieurs fois aux mêmes endroits, 
la plaque avec du coton imprégné de cya- 
nure. Comme cette couche sèche très 
promptement, elle pourrait laisser suir la 
plaque des traces d'inégalité; pour éviter 
cela, il faut repasser le cyanure, et pen- 
dant que la plaque est encore humide, 
avec un tampon imbibé d'un peu d'huile 
on s'empresse de frotter sur toute la sur- 
face de la plaque, et de mêler ainsi ces 
deux substances; puis, avec un tampon | 
de coton sec, on frotte pour unir et en j 
même temps pour dessécher la plaque, en 
ayant soin d enlever du tampon de coton 
les parties qui s'humectent de cyanure et 
d'huile. Enfin , comme le coton laisse en- 
core des traces, on saupoudre également 
la plaque d'un peu de rouge que l'on fait 
tomber en frottant légèrement et en rond. I 
Ensuite, avec un tampon imprégné . 
d'huile seulement, on frotte laplaque éga- ■ 
lement, et de manière à faire revenir le î, 
bruni du métal; et puis on saupoudre '; 
avec du rouge; et l'on l'rotte très légère- i 
ment eu rond, de manière à faire tomber 
tout le rouge qui entraîne avec lui la sura- ( 
bonJance delà couche acidulée (1). 
Enfin avec un tampon de coton un peu 
ferme, on frotte fortement pour donner le 
dernier poii (2). 
Il n'est pas nécessaire de renouveler 
souvent les tampons imbibés d'huile et de 
rouge ; il faut seulement les garantir delà 
poussière. ^ , 
J'ai dit plus haut que la première pré- ^ 
paration de la plaque peut servir indéfini- , 
ment; mais on comprend que la seconde ^ 
doit êîi-e modifiée selon qu'on opère siir , 
une plaque qui a reçu une épi'euve fixée, 
ou une non fixée. ' 
Sur r épreuve fixée. — Il faut enlever les ,i 
taches laissées par l'eau du lavage, arec • 
l'oxyde rouge et de l'eau faiblement acl-' 
dulée d'acide nitrique (à 2 degrés dans cette! 
saison, et moins dans l'été). 
Ensuite, il làut polir la plaque avec de 
l'huile et du ror.ge pour enlever toutes les 
traces de l'image qu'on efface. 
On continue alors l'opération comme je 
viens de le dire plus haut pour la seconde 
préparation de la plaque neuve et à partir 
de l'emploi de l'alcool. 
Sur l'éprea\-e non fixée (mais dont la 
(I) Il faul avoir soin d'appuyer le moins possi- 
ble, car autrement le rouge adhérerait à la plaque 
et formerait un voile général. 
(II) Lorsque l'on opérera sur une plaque quiaur. 
reçu longtemps à l'avance la première préparation 
il laudra, avant d'employer l'huile acidulée ei l'oxyd' 
rouge, opérer comme je fiudique plus loin pour 1. 
plaque qui a reçu uue épreuve fixée. Celte précau; 
lion est uécessaire pour détruire les taches que 
temps pourrait avoir développées. 
